标题：带钢
定义
  带钢带钢一般成卷供应，具有尺寸精度高、表面质量好、便于加工、节省材料等优点。同钢板相同，带钢按所用材质分为普通带钢和优质带钢两类；按加工方法分热轧带钢、冷轧带钢两种。
应用范围
带钢 广泛用于生产焊接钢管，作冷弯型钢的坯料，制造自行车车架、轮圈、卡箍、垫圈、弹簧片、锯条、五金制品和刀片等。  冷弯型钢  中宽带钢
工艺流程
冷轧带钢生产工艺流程一般为：酸洗→轧制→工艺润滑→退火→平整→剪切→包装。
冷轧带钢工艺：酸洗——轧制——退火——轧制尺寸同步润滑——上防锈油——平整定尺——抛光——包装
分类
热轧普通带钢1、热轧普通碳素结构带钢（GB3524-83）  
热轧普碳带钢采用普通碳素结构钢作材质，经热轧制成厚度1.80-6.00mm，宽度50-1200mm的带钢。 
（1）主要用途 
主要用作冷轧坯料、冷弯型钢的坯料、焊接钢管坯和自行车、小五金制品的制造。 
（2）材质的牌号与化学成分、力学性能 
符合GB700-79(88)的规定。 
2、自行车用热轧宽带钢（GB3645-89） 
自行车用热轧宽带钢以碳素钢和低合金钢作材质，经热轧制成厚度1.8-8.0mm带钢，带钢宽度可达1300mm。 
（1）主要用途 专用于自行车制造用料。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
（4）带钢（板）规格尺寸 
带钢厚度1.8-6.0mm，钢板厚度7.0、8.0mm。 
带钢（板）宽度：沸腾钢≤1300mm(a=2.0-6.0) 
镇静钢≤1250mm(a≤3.0) 
≤1300mm(a≤3.0) 
钢板长度：钢卷内径760mm,钢板4-6m。 
3、自行车用热轧带钢（GB3647-89） 
（1）主要用途 
自行车用热轧带钢专用于制造自行车管及链条等，也可作冷轧坯料及焊管坯料。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸 
自行车用热轧带钢一般带钢厚度1.8-8.0mm，宽度60-250mm。 
4、压力容器用热轧带钢(GB5681-85） 
（1）主要用途 
用于制造低压力容器。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸与生产单位 
压力容器用热轧带钢一般带钢厚度4mm，宽度为80mm的倍尺，长度不小于70m（卷）。
冷轧普通带钢（1）主要用途 
冷轧普碳带钢适用于制造自行车、缝纫机、农机等配件及五金制品。 
（2）材质的牌号与化学成分 
符合GB700的规定。 
（3）分类与代号 
A、按制造精度分 
普通精度带钢P；宽度精度较高的带钢K；厚度精度较高的带钢H；宽度和厚度精度较高的带钢KH。 
B、按表面质量分 
Ⅰ组带钢Ⅰ；Ⅱ组带钢Ⅱ。 
C、按边缘状态分 
切边带钢Q；不切边带钢BQ。 
D、甲类钢按机械性能分 
软带钢R；半软带钢BR；冷硬带钢Y。 
（4）力学性能 
（5）带钢规格尺寸与生产单位 
带钢宽度5-20mm,级差5mm。带钢的规格尺寸为（厚）*（宽） 
A、（0.05、0.06、0.08）*（5-100） 
B、0.10*（5-150） 
C、（0.15-0.80，级差0.05）*（5-200） 
D、（0.85-1.50，级差0.05）*（35-200） 
E、（1.60-3.00，级差0.05）*(45-200) 
2、自行车用冷轧宽带钢（GB3644-89） 
（1）主要用途 
自行车等人力车用料。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
3、自行车用冷轧带钢（GB3646-89） 
（1）主要用途 
专用于制造自行车等人力车车管等用料。 
（2）材质的牌号与化学成分 
4、包装用冷轧带钢（GB4173-84） 
包装用冷轧带钢采用普碳钢、低合金结构钢、优碳钢合金结构钢作材质，经冷轧而成。 
包装用带钢的分类与代号如下： 
A、按制造精度分类 
普通精度带钢P；厚度精度较高带钢H；镰刀弯精度较高带钢L。 
B、按力学性能分类 
共分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ组带钢。 
C、按表面状态分类 
光亮带钢G；发蓝带钢F；涂层带钢T；镀锌带钢D。 
（1）主要用途 
专用于包装捆扎之用料。 
（2）材质的牌号与化学成分 
分别符合GB700；GB1591、GB699和GB3077的规定。 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸与允许偏差（mm） 
带钢宽度与厚度尺寸如下（厚）*（宽）： 
A、(0.25、0.30)*（8、10、13）； 
B、（0.36）*（8、10、13、16）； 
C、（0.40、0.45）*（10、13、16、19）； 
D、（0.56）*（13、16、19）； 
F、（0.60）*（16、19、25）； 
G、（0.70）*（19、25）； 
H、（0.80、0.90）*（19、25、32）； 
I、（1.00、1.12、1.20）*（19、25、32、40、51）； 
J、（1.26、1.50）*（32、40、51）； 
K、（1.65）*（40、51） 
5、电缆用冷轧带钢(GB41751-84) 
电缆用冷轧带钢采用B2F和BY2F等钢号为材质，冷轧制而成。 
（1）主要用途 
用于制造铠装电缆用镀锌或其他涂层带钢的钢基料。 
（2）材质的牌号与化学成分 
符合GB700(普通碳素结构钢)中B2F和B2YF钢号规定。 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸与生产单位
带钢厚度与宽度各种规格（厚度）*（宽度）（mm） 
A、（0.20）*(10、15、20、25) 
B、（0.30）*(15、20、25) 
C、（0.50）*(20、25、30、35、40、45、50、55、60) 
D、（0.80）*（45、50、60） 
E、（1.00）*(60)
热轧优质带钢1、热轧优质碳素结构钢带钢（GB8749-88） 
（1）主要用途 
作为冷轧带钢的坯料，也可用于制造自行车、缝纫机零件及五金制造。 
（2）材质的牌号与化学性能 
符合GB699(优质碳素结构钢技术条件)的规定。 
（3）带钢规格尺寸与生产单位 
带钢厚度2.50-5.00mm（级差0.25）,宽度100-250mm。 
2、热轧不锈钢带钢（GB4230-84） 
按组织特征分为奥氏体型、奥氏体一铁素体型、铁素体型、马氏体型和沉淀硬化型五类。 
（1）主要特性与用途 
（2）材质的牌号与化学成分、力学性能 
符合GB1220-84的规定 参阅（热轧不锈钢厚钢板）部分。 
（3）带钢规格尺寸与生产单位 
带钢厚度4-8.0mm宽度30-120mm；长途除成卷供应外，有2-10m直条。 
3、手表用热、冷轧不锈钢带钢（GB5215-85） 
手表用不锈带钢即手表用不锈钢扁钢、分热轧、冷轧两种。生产过程中有增加某些牌号的含硫量和加入易切削元素铜、钙等，可提 
高切削速度，也可保证手表有高的加工精度、表面光亮、美观等。此外需经固溶处理使具有单一奥氏体组织，制造表壳可具有防磁 
特性。 
（1）主要用途 
用于制造手表壳等。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
经固溶处理的扁钢，其硬度值为HB140-200。 
（4）带钢规格尺寸 
带钢厚度6-9mm（热轧）；4-6mm（冷轧）；宽度60-85mm(热轧)；30-60mm（冷轧）。 
4、热轧高电阻电热合金带（GB1234-85） 
热轧高电阻电热合金带俗称镍铬合金带。 
（1）主要用途 
用于制造电炉、民用电器的发热元件和电阻件。 
（2）材质的牌号与化学成分 
热轧高电阻电热合金带钢所采用材质牌号为CR20Ni80、Cr15Ni60、1Cr13Al14、0Cr25Al5、1Cr25Al9和9Cr18等，其化学成分符 
号GB1234-85的规定。 
（3）合金带的规格尺寸与生产单位 
带钢厚度2-6mm；宽度20-100mm；长度≥5m或重量为8kg。
冷轧优质带钢1、冷轧优质带钢（GB3526-83） 
冷轧低碳钢优质碳素结构钢中低碳钢号（08、10、08Al）为材质，经冷轧而成。冷轧低碳带钢按其表面质量分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三组 
；按其制造精度分为普通精度（P）、厚度较高精度(H)、厚度高精度(J)、宽度较高精度(K)、宽、厚度较高精度(KH)五类带钢； 
按其软硬程度分为特软(TR)、软(R)、半软(BR)、低硬(DY)、冷硬(Y)五为在带钢；按其边缘状态可分为切边(Q)、不切边(BQ)两 
种；按表面加工状况分为磨光(M)、不磨光(BM)两种。冷轧低碳带钢按其不同分类可适用于不同用途、不同加工方法和不同质量要 
求。 
（1）主要用途 
适用于制造各种冲压件、钢管及其他金属制品。 
（2）材质的牌号与化学成分 
符合GB699（优质碳素结构钢技术条件）中08、08Al、10钢号的规定。 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸与生产单位 
带钢厚度0.05-3.60mm，宽度4.00-300mm。 
2、冷轧碳素结构钢带钢（GB3522-83） 
冷轧优碳带钢采用优质碳素结构钢为材质，经冷轧而成。因冷轧带钢可轧得比热轧带更薄，且有较高尺寸精度和较高强度，故常以 
较薄冷轧带代替较厚热轧带用于同一用途，从而可节省钢材约30%。按制造精度可分为普通精度（P）、宽度精度较高(K)、厚度 
精度较高(H)和宽、厚度精度较高(KH)四类带钢。按材料状态可分为冷硬和退火两种带钢，前者强度较高，后者有良好塑性和韧性。 
（1）主要用途 
用于冲压机械零件、金属制品和制造结构件等。 
（2）材质的牌号与化学成分 
符合GB699(优质碳素结构钢技术条件)中牌号为15-70#钢的规定。 
（3）力学性能 
锯条用冷轧带钢采用碳素结构钢和碳素工具钢为材质，经冷轧制成。 
（1）主要用途 
用于制造木工锯条及其他锯条。 
（2）材质的牌号与化学成分 
符合GB699（优质碳素结构钢技术条件）中20、65Mn号钢的规定和GB1298（碳素工具钢技术条件）中T8A、T9A、T10A、T11A、 
T8MnA号钢的规定。 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸与生产单位 
带钢厚度0.4-2.0mm，宽度13-180mm。 
4、热处理弹簧带钢（GB3530-83） 
（1）主要用途 
主要用于制造机床、仪表等弹簧零件，也用于制造刀具、钟表元件、照相机快门等。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸与生产单位 
带钢厚度0.05-1.50mm，宽度1.5-100mm。 
5、冷轧弹簧钢、工具钢带钢(GB3525-83) 
为了不同需要，带钢有多个品种。按制造精度分为普通精度（P）、宽度精度较高（K）、厚度精高（H）、厚度精度高（J）、宽 
度和厚度精度较高（KH）共五种；按表面质量分Ⅰ、Ⅱ两组；按边缘状态分为切边（Q）和不切边（BQ）带钢两种；按材料状态分 
为冷硬（Y）、退火（T）和球化退火（QT）带钢三种。 
（1）主要用途 
用于制造弹簧、刀具、带尺等制品。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸与生产单位 
6、刮脸刀片用冷轧带钢（GB3527-89） 
冷轧刮脸刀片用带钢采用合金工具钢和不锈钢为材质，经冷轧而成。 
（1）主要用途 
专用于制造各种刮脸刀片。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
7、手表用冷轧碳素工具钢带钢（GB3528-89） 
（1）主要用途 
用于制造手表机芯零件及其他工具。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸与生产单位 
带钢厚度组距：≤0.10、>0.10-0.18、>0.18-0.30、>0.30-0.50、>0.50-0.80、>0.80-1.20mm；带钢宽度：15-50mm。 
8、冷轧不锈钢带钢（GB4239-84） 
冷轧不锈带钢以热轧不锈带钢为坯料、经进一步冷轧制成。它与热轧带相比，具有较高尺寸精度、低表面粗糙度、表面质量好、光 
洁、并有较高的强度。所以可以较薄冷轧带代替较厚的热轧带用于同一用途，以节省钢材的用量，经济意义重大。 
冷轧不锈带钢按组织特征分为奥氏体型、奥氏体一铁素体型、铁素体型、马氏体型和沉淀硬化型五类，使用时可选择。 
（1）主要特性与用途 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸 
带钢厚度：0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00、1.20、1.50、2.00、2.50、3.00、4.00mm。 
9、弹簧用冷轧不锈钢带钢（GB4231-84） 
（1）主要用途 
用于制造片簧及盘簧。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸 
10、手表用冷轧不锈钢带钢（GB5214-85） 
（1）主要用途 
用于制造手表零件。 
（2）材质的牌号与化学成分 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸与生产单位 
带钢厚度0.10-1.20mm，宽度20-150mm。 
11、无磁不锈钢带钢（企业标准） 
(1)主要用途 
用于制造电真空元件中无磁不锈钢结构件和在磁场条件下不易磁化的零件。 
（2）材质的牌号与化学成分 
材质的牌号有0Cr16Ni14和Cr16Ni14号钢。 
（3）带钢的规格尺寸与生产单位 
带钢厚度0.05-2.0mm，宽度20-250mm。 
12、冷轧高电阻电热合金带钢（GB1234-85） 
（1）主要用途 
用于制造工业炉中发热元件及一般电阻元件。 
（2）材质的牌号 
牌号有1Cr13Al4、1Cr17、1Cr25Al5、Cr13Al4、Cr15Ni60、9Cr18、Cr20Ni80、0Cr25Al5。 
（3）带钢规格尺寸及生产单位 
带钢厚度0.05-4.0mm，宽度5-300mm。 
13、电工用冷轧硅带钢（片）(GB2521-88) 
冷轧硅钢片又称冷轧电工带钢，是用含硅0.8%-4.8%的电工硅钢为材质，经冷轧而成。 
冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种带钢。冷轧电工带钢具有表面平整、厚度均匀、叠装系数高、冲片性好等特点，且比热轧 
电工带钢磁感高、铁损低。用冷带代替热轧带制造电机或变压器，其重量和体积可减少0%-25%。若用冷轧取向带，性能更佳， 
用它代替热轧带或低档次冷轧带，可减少变压器电能消耗量45%-50%，且变压器工作性能更可靠。 
（1）主要用途 
用于制造电机和变压器。通常，晶粒无取向冷轧带用作电机或焊接变压器等的状态；晶粒取向冷轧带用作电源变压器、脉冲变压器 
和磁放大器等的铁芯。 
（2）带钢的牌号、公称厚度和电磁性能 
（3）力学性能 
（4）带钢规格尺寸与生产单位 
带钢宽度100-250mm。 
14、晶粒取向冷轧薄硅带钢（片）（GB11255-89） 
晶粒取向冷轧薄带也称电讯用冷轧硅钢片。薄钢片尺寸精度高、表面平整、厚度均匀、叠装系数高、且磁感高、铁损低等物理性能 
。用它代替热轧带及低档次冷轧薄带，可减少变压器电能消耗45%-50%，且减少结构尺寸。 
（1）主要用途 
用于制造工作频率在400HZ以上各种电源变压器、脉冲变压器、磁放大器、交换器等铁芯。 
（2）带钢的牌号与电磁性能 
（3）带钢规格尺寸与生产单位 
带钢厚度<0.30、0.05、0.08、0.10、0.15毫米，宽度5、6.5、8、10、12.5、15、16、20、25、32、40、50、64、80、
100mm，长度≥20m或≥15m。 
15、电视机显像管用防爆带钢（企业标准） 
（1）主要用途 制造显像管零件。 
（2）材质牌号 材质牌号为20G号钢。 
（3）带钢规格尺寸与生产单位 带钢规格（0.6-0.85）*（16-19）（mm）
带钢主要材质
镀锌彩色钢板(PPGI) 镀锌钢板(GI)、 镀铝锌彩色钢板(PPGL ） 镀铝锌钢板(GL)、 对原料生铁而言，进口生铁,熟铁,又名HR,CR。另外对钢板而言：热轧钢板(HR)、冷轧钢板(CR)、另还有Q、J系列